346 



inalles ifrån mineralet bortfört i,5o4 ■ — 1,2 365 

 gram = 0,2676, hvilket gör 17,785 procent. 



Nu företogs en undersökning af den erhåll- 

 ne regulus, som efter all anledning utgjorde 

 en legering af silfver och antimon, och man 

 hade för afsigt att genom afijiåsning på Jkapell 

 afskilja antimon. Men dessförinnan gjordes ett 

 försök att ifrån en med afsigt sammansmält le- 

 gering af silfver och antimon, afbiåsa den sed* 

 nare metallen. 



Försök att afbiåsa Antimon ifrån Silfver^ 



Af legeringen, som i den proportion blifvit 

 sammaiisraält, att den innehöll omkring Si pro- 

 cent antimon, och som i brott och utseende 

 liknade fullkomligt den af Rothgiiiden erhållna, 

 inlades 0,788 gr. på en benjords-kapell i den 

 glödande muffeln af en proberugn ; hettan skärp- 

 tes i ugnen med ett dragrör, och bibehölls i 

 muffeln genom ett kol iniagdt i dennas myn- 

 ning. Antimon afrökte snart och i stor mångd, 

 och sedan med ökad hetta och under påblås- 

 iiing med en handpust ingen antimonrök mera 

 bildades, uttogs profvet och befanns väga o,5i3 

 gram. Den erhåline metallen var smidig , men 

 ytan matt och gråaktig, hvilket tycktes visa att 

 åen ej var fri lör antimon. Den invecklades 

 derföre i 5 gånger sin vigt utvalsadt rent bly, 

 och afdrefs såsom ett vanligt siliVerprof tills 

 silfrets blickning inställde sig. Den nu erhåli- 

 ne regulus var fulJkomligt silfverhvit, starkt 

 gliinsande och vägde 0,607 g^^^iTi- Här hade så- 

 ledes qvarstadnat 0,68 procent af legeringen 

 antimon , och! den först afblåsta regulus höll 

 nära en procent] antimon, Ett försök gjordes 



